SUR LES POINTS DE TRANSFORMATION, ETC. 



449 



On trouvera de même que les cristaux a, sont le plus riches en celui 

 des constituants dont l'addition déprime la température de transforma- 

 tion. Au maximum et au minimum au contraire l'intervalle de tempé- 

 rature et la différence de concentration sont nuls. 



Comme une courbe de solidification 1, 2 ou 3 peut se rencontrer 

 combinée à Tune de ces trois formes de courbes de transformation, la 

 fig\ 2 ne donne qu'une des nombreuses combinaisons possibles, appar- 

 tenant cependant toutes au type de transformation I. 



La position relative des points F et F entre eux et à l'égard de C et 

 D peut d'ailleurs varier considérablement. Ceci ne change rien à ce 

 qui se passe quand on examine un mélange de concentration déterminée 

 à température décroissante. Les cristaux mixtes homogènes x se ren- 

 contreront entre la courbe de solidification inférieure et la courbe de 

 transformation supérieure. Au contraire, les relations des phénomènes 

 entre eux seront modifiées quand le point F est situé plus haut que le 

 point C. Tandis que dans tous les autres cas, à température constante, 

 ne peuvent coëxister que le mélange en fusion et les cristaux a, ou bien 

 les cristaux a et (3, les deux complexes seront à présent possibles à la 

 même température Ceci compliquerait p. ex. les phénomènes de solu- 

 bilité à la même température. 



On n'a pas jusqu'à présent étudié en détail les phénomènes de trans- 

 formation de cristaux mixtes homogènes appartenant à ce type. Il est 

 probable qu'on en trouvera plusieurs chez les cristaux mixtes d'antipo- 

 des optiques. On étudie en ce moment dans mon laboratoire le cas de 

 l'oxiine camphorique, où les courbes CD prennent la forme d'une droite, 



J ) Aussi la déduction théorique au moyen du déplacement des courbes £ est- 

 elle moins simple daus ce cas. Les courbes pour le liquide, a et (3 solides, se cou- 

 pent à présent deux à deux. Il n'est toutefois pas nécessaire de nous arrêter à 

 ceci, attendu que les choses sont faciles à comprendre, du moment qu'en fait 

 remonter les deux courbes inférieures. 



Je ferai encore observer ce qui suit. On pourrait prolonger ce déplacement 

 vers le haut, jusqu'à ce que la courbe supérieure EF vienne en contact avec la 

 courbe inférieure CD. Il en résulterait qu'au milieu les cristaux a ne seraient 

 plus susceptibles d'existence, et que les mélanges intermédiaires déposeraient 

 aussitôt des cristaux (2. Mais alors l'exemple considéré sortirait de la caté- 

 gorie présente , et passerait au nombre des cas traités au 3 (solidification 

 isodimorphe) . 



